DES MINE U AUX. 
o7 
inoilic de son poids, par la dissipation de l’arsenic et du soufre : ce mi- 
néral devient d’autant plus vert qu’il est i)lus riche. Si on le pulvérise 
et qu’on le pousse à la fusion dans un creuset avec trois parties de flux 
noir, on trouve sous les scories noirâtres et quelquefois bleues, un culot 
métallique du poids du dixième, du cinquième, ou même près de moitié 
de la mine crue. Ce régule n’est pas pur; il tient encore un peu de 
soufi'e et une plus grande (piantité d’arsenic, de cobalt, et encore plus 
de fer magnétique. 
L’arsenic adhère tellement à ce régule, que M. Bergmann l’ayant suc- 
cessivement calciné et réduit ciiKj fois, il donnait encore l’odeur dail a 
une sixième calcination quand on y ajoutait de la poussière de charbon 
pour favoriser l’cvaporalion de l’arsenic. 
A chaque réduction, il passe un peu de ter dans les scoi'ies; a la 
sixième, le régule avait une demi-ductilite, et était toujours sensible à 
l’aimant. 
Dans les différentes opérations faites par M. Bergmann, pour parve- 
nir à purifier le nickel, soit par les calcinations, soit en le traitant avec 
le soufre, il a obtenu des régules dont la densité variait depuis 608;28 
jusqu’à 88751 (4). Ces régules étaient quehiuefois très-cassants; (luel- 
quefois assez ductiles pour qu’un grain d’une ligue de diamètre formât 
tine ]>laque de trois ligues sur rcnclume : ils étaient plus ou moins fu- 
sibles, et soinent aussi réfractaires que le fer forgé; et tous étaient non- 
seulcmciit attirables à l’aimant, mais même il a observé qu’un de ces 
régules attirait toutes sortes de fer, et que ses parties s attiraient réci- 
proquement : ce même régule donne par l’alcali volatil une dissolution 
de couleur bleue. 
M. Bergmann a aussi essaj'é de purifier le nickel par le foie de soufre, 
qui a une plus grande affinité a\'ec le cobalt qu’avec le nickel, et il est 
parvenu à séparer ainsi la plus grande partie de ce dernier. Le régule 
de nickel, obtenu après cette dissolution par le foie de soufre, ne con- 
serve guère son magnétisme; mais on le lui rend en séparant les ma- 
tières hétérogènes qui, dans cet état, couvrent le fer. 
B a de même ti’aité le nickel avec le nitre, le sel ammoniac, 1 alcali 
volatil; et par la dissolution dans l’acide nitreux, et la calcination par 
le nitre, il l’a privé do presque tout son cobalt : le sel ammoniac en a 
séjiaré un peu de fer; mais le nickel retient toujours une certaine cpian- 
tilé de ce métal; et !M. Bergmann avoue avoir épuisé tous les moyens 
de l’art, sans pouvoir le séparer entièrement du 1er. 
Le régule de niekel contient quelquelois du bismuth; mais on les sé- 
pare aisément en faisant dissoudre ce régule dans 1 acide nitreux, et 
précij)itant le bismuth par l’eau. 
(1) La i)66a)ileiii- siiécifinuc du rdgulc de nickel, suivanl M. ürisson, est de 7S070, ce qui est 
un terme moyen entre les pesanteurs spéei tiques 7ÜS28 et 88751 données par M. Bergmann. 
